每月统计 一次 80μm 筛余 控制值±1.5% 分磨 1 次/2h 比表面积 控制值±15m2 /kg 分磨 1 次/2h 混合材料掺量 控制值±2.0% 100% 分磨 1 次/8h MgO 2 ≤5.0% 分磨 1 次/24h 连续 SO 3 控制值±0.2% ≥75% 分磨 1 次/4h 瞬时或连续 Cl- <0.06% 100% 分磨 1 次/24h 瞬时或连续 全套物理检验 符合产品标准规定,其中 28 天抗压富裕强度本表 8 出厂水泥规定 100% 分磨 1 次/24h 连续 6 8 出厂 水泥 水泥 物理性能 符合产品标准规定 100% 分品种和强度等级 1 次/编号 综合样 物理性能 28 天抗压富裕强度 ≥2.0 MPa 100% 分品种和强度等级 1 次/编号 通用硅酸盐水泥 ≥1.0 MPa 白色硅酸盐水泥 ≥1.0 MPa 中热硅酸盐水泥 ≥1.0 MPa 低热矿渣硅酸盐水泥 ≥2.5 MPa 道路硅酸盐水泥 ≥2.5 MPa 钢渣水泥 28 天抗压强度控制值 目标值±3S 3 目标值≥水泥标准规定值+富裕强度值+3S 3 100% 综合样 每季度统计一次 28 天抗压强度月(或一统计期)平均变异系数 C 4 V1 ≤4.5%(强度等级 32.5) C 4 V1 ≤3.5%(强度等级 42.5) C 4 V1 ≤3.0%(强度等级 52.5 及以上) 100% 均匀性试验的 28 天抗压强度变异系数 C 4 V2 ≤3.0% 分品种和强度等级 1 次/季度 化学性能 符合相应标准规定 100% 分品种和强度等级 1 次/编号 综合样 每月统计 一次 混合材料掺量 控制值±2.0% 100% 分品种和强度等级 1 次/编号 综合样 每月统计 一次 水泥包装袋品质 符合 GB9774 规定 100% 分品种 1 次/批 随机 每季度统计一次 袋装水泥袋重 每袋净含量≥49.5kg,随机抽取20 袋总质量(含包装袋)≥1000kg 100% 每班每台包装机至少抽查 20 袋 注: 1. 入磨物料中熟料的 MgO 含量>5.0%时,经压蒸安定性检验合格,可以放宽到 6.0%。 7 2.出磨水泥中的 MgO 含量>5.0%时,经压蒸安定性检验合格,可以放宽到 6.0%。 3.1) (2nR RSi 式中:S — 月(或一统计期)平均 28 天抗压强度标准偏差 iR — 试样 28 天抗压强度值(MPa) R — 全月(或全统计期)样品 28 天抗压强度平均值(MPa) n — 样品数,n 不小于 20,当小于 20 时与下月合并计算 4. % 100  RSC vi ,i=1,2 式中:C V1 —28 天抗压强度月(或一统计期)平均变异系数 C V2 —均匀性试验的 28 天抗压强度变异系数 S — 月(或一统计期)平均 28 天抗压强度标准偏差 R — 全月(或全统计期)样品 28 天抗压强度平均值(MPa) 5.当检验结果的合格率低于规定值时,应该增加检验频次,直到合格率符合要求。 6.表中允许误差均为绝对值